Arhtzelinicr Absclinitl. Fasern. 



•297 



i' 



beträgt die maxinialr lln'ilt' diM' Hriiillachsfaser i2 — 26, zumeist 

 15 — IT |x'). 



Striu-turvoihiUliiissc sind, wie schon erwähnt, an der unveränderten 

 h'lachsbastzelle fast gar niclit zu beobachten. Am (Juerschnitt tritt zarte 

 Schichtung der Zellhaut auf, welche auch in der Längsansicht der un- 

 veränderten Faser angedeutet ist. Die auf dem Querschnitt der Flachs- 

 zelle erscheinenden gemeinsamen Aussenhäute (Mittellamellen) sind zart 

 und färben sich mit Chlorzinkjod blau. (Vgl. bei Hanf und Jute.) — 



Durch Kupferoxydammoniak wird die Zelhvand der Flachsbastzelle 

 zuerst stark aufgetrieben, so dass der Durchmesser der Zelle oft eine 

 (irösse von 55 // annimmt. Die Älem- 

 bran erscheint dabei gerade oder schief 

 parallelstreilig und manchmal, wegen 

 der grösseren Resistenz der äusseren 

 Zellwandpartien gegenüber den inneren, 

 sogar blasenförmig aufgetrieben. Die 

 blasenförmige Auftreibung der Zellwand 

 bei Einwirkung dieses Reagens kann 

 mithin nicht als Unterschied zwischen 

 Baumwollen- und Leinenfaser gelten 

 vgl. hierüber bei Baumwolle p. 247). 

 Die Zellwand verfliesst nach kurzer Zeit 

 im Reagens, und bloss die Innenhaut 

 der Zelle bleibt sammt der von ihr um- 

 schlossenen Protoplasmamasse als dün- 

 ner, etwas gelblich gefärbter, gerade ge- 

 streckter, oder wellig gebogener Schlauch 

 in der blauen, schleimigen Masse zurück. 

 Nach einiger Zeil wird die Innenhaut 

 zerstückelt und schliesslich in eine fein- 

 körnig-gelatinöse Masse verwandelt 

 (Fig. 68). — Jod und Schwefelsäure 



Mäuen dif Faser, Chromsäure bringt sie unter starker Abminderung des 

 Lichtbrecliungsvermögens nach längerer Zeit in Lösung, (nite Flachs- 

 -orten bestehen aus unverholzten Bastfasern, welche durch Phloroglucin 



( 



Fig. 6S. Vergr. 400. Fragment einer Leinen- 

 bastzelle nach Behandlung mit Kupferoxyd- 

 ammoniak, i lunenhaut, i'i" nach Einwir- 

 kung von Kupferoxydammoniak zurückblei- 

 bende Reste der Innenhäute. 



1)1. .\ufl. p. 369. Diese Wertlie stimmen yenau mit den später von v. Höhnet 

 I.e., p. 3'i) angegebenen überein. Vetillard's Angaben (15 — 37, meist 25 — 30 a) 

 lieziehen sicli wolil auf alle Bastzellcn des Flachsstrohs, gewiss aucli auf verletzte, 

 uuseinandergebroehene , welche stets breiter als die unverletzten erscheinen. Nacli 

 Herzog (1. c.) beträgt die mittlere Breite der Bastzellen des mittleren Stengeltheiles 

 21,1 \x\ in der Wurzel soll die mittlero Breite 5i.5. im untern Stengeltheile 30,9, im 

 obern Stengeltheile 19,5 u. betragen. 



